- 390 — 



ciones de concentración en agua oxigenada por medio de disolución valo- 

 rada de permanganato potásico . 



He aquí las cantidades por 100 de agua oxigenada descompuesta en al- 

 gunos casos estudiados: 



TANTO POK CIENTO DE AGUA OXIGENADA 

 DESCOMPUESTA AL CABO DI 



RELACIÓN ENTRE LOS VOLÚMENES DE PLATINO Y OXÍGENO AB- 

 SORBIDO, QUE CONSTITUYE LA MICELA DEL ELECTROPLATINSOL 



A,l vol. dePt:378vol. deO 



B, 1 vol. de Pt : 286 vol. de O 



C, 1 vol.de Pt: 139 vol. de O 



50 c. c. de H2O2 (1,55 »/o). — 25 c. c. de electroplatinsol 

 (0,0075 0/0). - Temperatura, 36° 



O 

 X 



03 



O <ü 



El resultado de estas experiencias demuestra que el poder catalítico de 

 los electrosoles de platino depende de la cantidad de oxígeno que forma 



parte de su micela. 



Para representar grá- 

 ficamente estos resulta- 

 dos, hemos contado, en 

 un caso, en abscisas el 

 tiempo, y en ordenadas 

 la cantidad de agua oxi- 

 genada descompuesta 

 -por 100 (fig.l.^);i estas 

 gráficas representan la 

 totalidad del fenómeno 

 catalítico con sus dife- 

 rentes velocidades. En 

 otro caso, contamos en 

 abscisas los volúmenes 

 de oxígeno que forman la 

 micela;, y en ordenadas el tanto por ciento de agua oxigenada descom- 

 puesta; estas gráficas dan idea de la velocidad de la catálisis en siste- 

 mas distintos, que se diferencian en la cantidad de oxígeno unida a la 

 micela. 



Para fijar más estas ideas, sometimos a la acción del calor, hasta la 

 temperatura del rojo sombra, un peso dado de negro de platino, obtenido 

 por coagulación espontánea de un electrosol; dispersamos después en agua 

 bidestilada esta masa de negro de platino, haciendo una dispersión de con- 



Tiempo contado en horas 

 FiG. 1.^ 



